## PENGARUH PENAMBAHAN SERAT KACA TERHADAP KEKASARAN PERMUKAAN DAN PENYERAPAN AIR BAHAN BASIS GIGI TIRUAN NILON TERMOPLASTIK

## (EFFECT OF FIBER GLASS ADDITION TO SURFACE ROUGHNESS AND WATER SORPTION THERMOPLASTIC NYLON DENTURE BASE MATERIAL)
Ariyani, Tiffany
Departemen Prostodonsia Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Sumatera Utara Jl. Alumni No. 2 Kampus USU Medan 20155 E-mail: ariyanidrg@yahoo.com

## Abstract
The utilization of thermoplastic nylon as denture base has developed at the present time. However, beside the superiority in  esthetic  aspect,  thermoplastic  nylon  denture  base  material  also  has  susceptibility  such  as  low  color  stability.  It  is difficult to polish resulting in a rougher surface and high water sorption. One of the methods in reducing water sorption is the addition of  fiber glass to denture base material. The addition of fiber glass can also increase the surface roughness. This study  was  aimed to determine the effect of the addition of  fiber glass to surface roughness and water sorption of thermoplastic  nylon  denture  base  material  without  and  with  fiber  glass  addition.  This  is  a  laboratory  experimental research. The samples in this study used thermoplastic nylon, cylindrical, with diameter 15 ± 1 mm and a thickness of 0.5 ± 0.1 mm. The number of samples was 32 with 8 samples for each group. Samples were tested for surface roughness and water  sorption  values.  Statistical  analyses  using  one  way  ANOVA  and  LSD  test  showed  that  there  were  significant differences in  surface roughness  p =  0.0001 (p < 0.05) and water sorption  p = 0.001 (p < 0.05) among the groups. In conclusion, addition of fiber glass 0.5%, 1%, and 1.5% on thermoplastic nylon denture base material can reduce water sorption and increase the surface roughness of thermoplastic nylon denture base material.
Key words: thermoplastic nylon, fiber glass, surface roughness, water sorption

## Abstrak
Penggunaan  bahan  nilon  termoplastik  sebagai  bahan  basis  gigi  tiruan  berkembang  pada  masa  sekarang  ini,  namun disamping  kelebihannya  dalam  hal  estetis,  bahan  basis  gigi  tiruan  nilon  termoplastik  juga  memiliki  kekurangan  yaitu stabilitas warna yang rendah, sulit dipoles sehingga menghasilkan permukaan yang lebih kasar dan penyerapan air yang tinggi. Salah satu  metode untuk mengurangi penyerapan  air adalah dengan  menambahkan serat kaca pada bahan basis gigi tiruan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan serat kaca terhadap kekasaran permukaan dan penyerapan air bahan basis gigi tiruan nilon termoplastik tanpa dan dengan penambahan serat kaca. Jenis penelitian ini adalah eksperimental laboratoris. Sampel pada penelitian ini adalah nilon termoplastik berbentuk silindris berukuran diameter  15  ±  1  mm  dan  ketebalan  0,5  ±  0,1  mm.  Jumlah  seluruh  sampel  adalah  32  dengan  8  sampel  untuk  setiap kelompok.  Sampel  tersebut  di  uji  nilai  kekasaran  permukaan  dan  penyerapan  air.  Analisis  statistik  menggunakan  uji ANOVA satu arah dan LSD menunjukkan terdapat perbedaan signifikan terhadap kekasaran permukaan dengan nilai p = 0,0001 (p < 0,05) dan terhadap penyerapan air p = 0,001 (p < 0,05). Sebagai kesimpulan, penambahan serat kaca 0,5%, 1%, dan 1,5% pada bahan basis gigi tiruan nilon termoplastik dapat menurunkan nilai penyerapan air dan meningkatkan kekasaran permukaan bahan basis gigi tiruan nilon termoplastik.
Kata kunci: nilon termoplastik, serat kaca, kekasaran permukaan, penyerapan air

## PENDAHULUAN
Basis gigi tiruan didefinisikan  sebagai  bagian dari gigi  tiruan  yang  bersandar  pada  jaringan  lunak rongga mulut, sekaligus sebagai tempat melekatnya anasir gigi tiruan. Pembuatan basis gigi tiruan perlu
memperhatikan  sifat  material  bahan  yang  diguna- kan,  baik  sifat  fisis,  mekanis,  kemis  maupun  bio- logis. 1 Syarat-syarat basis gigi tiruan yang ideal yaitu biokompatibel,  penyerapan  air  yang  rendah,  stabi- litas warna dan stabilitas dimensi yang baik, mudah dimanipulasi,  mudah  diperbaiki,  tidak  toksik  atau
iritan, radiopak, memiliki kekuatan mekanik yang baik termasuk kekuatan transversal, kekuatan impak, fati- que ,  dan  modulus  elastisitas  yang  tinggi  serta  me- miliki konduktivitas termal yang baik. 1-3
Nilon  termoplastik  merupakan  bahan  basis  gigi tiruan  yang  diperkenalkan  pada  tahun  1950  dan menjadi gigi tiruan fleksibel yang pertama di dunia. Pada  awalnya  penggunaan  basis  gigi  tiruan  nilon termoplastik hanya pada kasus-kasus tertentu seperti fraktur  basis  gigi  tiruan  yang  berulang  serta  untuk pasien  yang  alergi  terhadap  basis  gigi  tiruan  resin akrilik.  Penggunaan  nilon  secara  umum  tidak  di- rekomendasikan karena rentan untuk mengalami per- ubahan  warna,  penyerapan  air  yang  tinggi  dan  pe- ningkatan  kekasaran  permukaan  setelah  beberapa minggu pemakaian. 4-6
Kekasaran permukaan merupakan awal tempat per- lekatan  sisa  makanan  yang  akan  terjadi  pada  pe- makaian gigi tiruan setelah beberapa minggu. 7 Gigi tiruan  dengan  permukaan  yang  kasar  dapat  me- nyebabkan  perlekatan  bakteri. 7-10 Permukaan  yang kasar  pada  basis  gigi  tiruan  nilon  termoplastik  di- sebabkan  nilon termoplastik memiliki titik  leleh  yang rendah  sehingga  bahan  nilon  termoplastik  menjadi sulit  untuk  dipoles. 7 Hasil  beberapa  penelitian in vitro menunjukkan  bahwa  jika  suatu  bahan  basis gigi  tiruan  dengan  kekasaran  permukaan  yang  me- lebihi  0,2  µm  dapat  meningkatkan  level  perlekatan kolonisasi  bakteri. 8 Hilgenberg  yang  mengutip pendapat  Quirynen  dkk.  dan  Bollen  dkk.  Menyata- kan bahwa kekasaran permukaan dari bahan kedokteran gigi  yang  ideal  adalah  mendekati  0,2  µm  atau  ku- rang. 9
Rahal  menyatakan  bahwa  penyerapan  air  pada basis  gigi  tiruan resin  akrilik polimerisasi panas di- pengaruhi oleh  kondisi permukaan basis  gigi  tiruan tersebut dimana semakin kasar permukaannya maka penyerapan  air  semakin  besar. 11 Pada  dasarnya  pe- nyerapan  air  suatu  bahan  basis  gigi  tiruan  bergan- tung pada jenis bahan, struktur kimia rantai polimer, porositas  dan  ketebalan  bahan  tersebut. 12,13 Selain itu, penyerapan air juga dipengaruhi oleh teknik pe- molesan,  kekasaran  permukaan,  monomer  sisa  dan lamanya perendaman. 13-14 Penyerapan air yang ting- gi  pada  bahan  basis  gigi  tiruan  nilon  termoplastik terjadi karena molekul air yang masuk diantara ran- tai  molekul  disebabkan  ikatan  amida  yang  bersifat hidrofilik  membentuk  rantai  utama  resin  poliami- da. 11 Berdasarkan International  Standar  Organiza- tion (ISO)  1567,  nilai  penyerapan  air  pada  bahan basis gigi tiruan polimer harus lebih kecil atau sama dengan 32 µg/mm 3 . 1,12,11
Salah  satu  metode untuk mengurangi penyerapan air adalah dengan menambahkan serat kaca pada ba- han  basis  gigi  tiruan. 2,5 Serat kaca merupakan serat
yang  paling  banyak  digunakan  sebagai  bahan  pe- nguat  basis  gigi  tiruan.  Hasil  adhesi  yang  optimal antara serat kaca dan matriks polimer dapat dicapai dengan  menambahkan silane  coupling  agent yang secara  kimia  mengikat  serat  kaca  dan  matriks  poli- mer  menjadi  lebih  kuat  sehingga  tercapai  densitas yang optimal. 2,10,15,16
Gurbuz  dkk.  yang  mengutip  pendapat  Ladizesky dkk.  yaitu  kandungan  serat  yang  tinggi  akan  me- ngurangi  nilai  penyerapan  air  sebesar  25%. 15 Hasil penelitian  Sitorus  menunjukkan  bahwa  nilai  pe- nyerapan air yang terendah terdapat pada resin akri- lik polimerisasi panas (RAPP) dengan penambahan serat  kaca  potongan  kecil  ukuran  6  mm  sedangkan nilai  penyerapan  air  yang  tertinggi  terdapat  pada RAPP  tanpa penambahan  serat  kaca. 17 Ariyani  me- nemukan bahwa nilai penyerapan air yang terendah terdapat pada nilon termoplastik dengan penambah- an serat kaca 1,5% sedangkan nilai penyerapan  air  yang  tertinggi  terdapat  pada  nilon termoplastik  tanpa  penambahan  serat  kaca.  Hal  ini menunjukkan se-makin besar konsentrasi serat kaca yang ditambah-kan maka  nilai penyerapan  air  akan semakin kecil. 18
Penambahan  serat  kaca  selain  dapat  mengurangi penyerapan  air  juga  dapat  meningkatkan  kekasaran permukaan. 8,10 Lee  dkk.  menemukan  bahwa  RAPP yang  ditambahkan  serat  kaca  akan  menyebabkan ekstrusinya  serat-serat  tersebut  di  atas  permukaan basis  gigi  tiruan. Lee  dkk.  menemukan  bahwa penambahan serat kaca potongan kecil ukuran 3 mm dengan konsentrasi 9% akan menyebabkan kekasar- an permukaan RAPP meningkat secara signifikan. 10 Zortuk  menemukan  bahwa  penambahan  serat  kaca potongan  kecil  ukuran  3  mm  dengan  konsentrasi lebih  dari  2%  akan  meningkatkan  kekasaran  per- mukaan RAPP  sedangkan  tidak  terdapat perbedaan yang  signifikan  kekasaran  permukaan  RAPP  pada penambahan serat kaca potongan kecil ukuran 3 mm dengan konsentrasi 0,5% dan 1%. 8 Peningkatan ke- kasaran permukaan pada bahan basis gigi tiruan di- pengaruhi oleh konsentrasi serat kaca yang ditambah- kan dan ikatan  kimia  antara  serat  kaca dan matriks polimer. 8,10 Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  pengaruh  penambahan  serat  kaca terhadap  kekasaran  permukaan  dan  penyerapan  air bahan basis gigi tiruan nilon termoplastik tanpa dan dengan penambahan serat kaca.

## BAHAN DAN METODE
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratoris.  Sampel pada penelitian  ini  adalah  nilon termoplastik berbentuk silindris berukuran diameter 15 ± 1 mm dan ketebalan 0,5 + 0,1 mm. Jumlah sam-
pel sebanyak 32 sampel untuk 4 kelompok. Serat  kaca  ditimbang  sebanyak  0,0075  gr    untuk kelompok  dengan  penambahan  serat  kaca  0,5% dan  0,015gr  untuk  kelompok  dengan  penambahan serat  kaca  1%  serta  0,0225  gr  untuk  kelompok  de- ngan  penambahan  serat  kaca  1,5%.  Serat  kaca  di- masukkan dalam cairan silane coupling agent . Serat kaca  dikeringkan  dengan  suhu  kamar  selama  40 menit dan kemudian dimasukkan ke dalam oven pe- manas  selama 1  jam pada  suhu 115°C  sebelum di- masukkan  ke  dalam  nilon  termoplastik.  Nilon  ter- moplastik  ditimbang  dengan  timbangan  digital  se- banyak  12  gram,  kemudian  dimasukkan  ke  dalam suatu wadah. Nilon termoplastik dimasukkan ke da- lam cartridge , kemudian masukkan sedikit serat ka- ca, setelah itu masukkan kembali nilon kemudian le- takkan  lagi  serat  kaca  diatasnya,  begitu  seterusnya sampai bahan nilon dan serat kaca berada di dalam cartridge seluruhnya.  Hal  ini  dilakukan  dengan  tu- juan  agar  serat  kaca  tercampur  merata  pada  bahan nilon termoplastik. Cartridge berisi bahan nilon termo- plastik  ditempatkan  dalam furnace untuk  melunak- kan  bahan  nilon  termoplastik  dengan  suhu  248,8- 265,5°C selama 10 menit. Pada saat bahan nilon ter- moplastik mulai mencair dilakukan pengadukan se- banyak satu kali searah putaran jarum jam, kemudi- an diinjeksikan ke dalam kuvet. Selanjutnya sampel dilakukan penyelesaian akhir yaitu dirapikan dengan fraser bur untuk menghilangkan bagian yang tajam, Permukaan  sampel  dihaluskan  dengan  kertas  pasir waterproof ukuran  800,  1000,  dan  1200  yang  di- pasangkan pada rotary grinder dengan air mengalir masing-masing  selama  5  menit  dengan  kecepatan 500 rpm. Untuk mencegah terlepasnya sampel pada saat  pemolesan  maka  sampel  diletakkan  pada  pe- megang sampel yang terbuat dari stainless steel . Pe- molesan  dilanjutkan  dengan Scotch-Brite  brush yang dipasangkan pada polishing motor dengan  kecepat- an 500 rpm dan menggunakan coarse purnice hing- ga mengkilat.
Sampel yang telah dipoles, dilakukan pengukuran nilai  kekasaran  permukaan  dengan  menggunakan profile meter. Alat profile meter dikalibrasi. Sampel diletakkan di atas meja sejajar alat profile meter dan alat profile meter dijalankan. Pengukuran dilakukan sebanyak  dua  kali  pada  permukaan  sampel  yang dipoles. Pengukuran pertama dimulai dari salah satu tepi  permukaan  sampel  yang  telah  ditandai  dengan spidol, kemudian alat dijalankan dan membentuk suatu garis lurus melewati titik tengah sampel. Setelah ha- sil  pengukuran  pertama  dicatat,  sampel  diputar  90° dan  alat  dijalankan  sehingga  garis  pengukuran  ke- dua  tegak  lurus  dengan  garis  pengukuran  pertama. Hasil  pengukuran  kedua  dicatat  dan  rata-rata  dari
kedua hasil pengukuran dihitung dan dicatat dengan satuan µm. Kemudian, sampel dilakukan pengukur- an  nilai  penyerapan  air  dengan menggunakan tim- bangan digital. Sampel yang telah dipoles disimpan dalam  sebuah desikator pada  suhu 37°C selama 24 jam  untuk  tujuan  desikasi  dan  menghindari  sampel berkontak dengan kelembaban luar. Proses desikasi diulang  hingga  sampel mengalami penurunan berat tidak  melebihi  0,5  mg  dalam  periode  24  jam.  Se- telah  itu,  sampel  dikeluarkan  dan  ditimbang  pada timbangan  digital  untuk  mengetahui  berat  sampel sebelum  direndam  (M1).  Sampel  dari  bahan  basis gigi tiruan nilon termoplastik direndam dalam akua- des dan disimpan dalam inkubator selama 7 hari pa- da suhu 37°C. Setelah direndam selama 7 hari, sam- pel dikeluarkan dari air dan dibersihkan dengan kain bersih  dan  kering,  kemudian  sampel  dibiarkan  di udara  terbuka  selama  15  detik.  Setelah  1  menit, sampel  ditimbang  kembali  (M2).  Sampel  dimasuk- kan kembali ke dalam desikator sampai dicatat berat yang  konstan.  Setelah  berat  sampel  konstan  maka sampel ditimbang kembali (M3).
Nilai  rerata  dan  standar  deviasi  dianalisis  dengan uji univarian. Pengaruh penambahan  serat  kaca ter- hadap kekasaran permukaan dan penyerapan air pa- da bahan basis gigi tiruan nilon termoplastik  diper- oleh dengan analisis secara statistik dengan uji ANOVA satu  arah.  Untuk  mengetahui  perbedaan  pengaruh penambahan  serat  kaca  terhadap  kekasaran  per- mukaan  dan  penyerapan  air  digunakan  uji  statistik LSD.

## HASIL
Nilai kekasaran permukaan bahan basis gigi tiruan nilon  termoplastik  tanpa  dan  dengan  penambahan serat  kaca  pada  penelitian  ini  diperoleh  dengan menggunakan  alat profile  meter .  Hasil  penelitian menunjukkan  nilai  kekasaran  permukaan  yang  ter- kecil  pada  kelompok  A  adalah  0,355  µm  dan  nilai yang terbesar adalah 0,470 µm. Nilai kekasaran per- mukaan  yang  terkecil  pada  kelompok  B  adalah 0,660 µm dan nilai yang terbesar adalah 0,825 µm. Nilai kekasaran permukaan yang terkecil pada kelom- pok  C  adalah  0,770  µm  dan  nilai  yang  terbesar adalah 0,970 µm. Nilai  kekasaran permukaan  yang terkecil pada kelompok D adalah 1,135 µm dan nilai yang terbesar adalah 1,700 µm (Tabel 1).
Nilai  rerata  kekasaran  permukaan  dianalisis  de- ngan uji Univarian. Nilai rerata kekasaran permuka- an pada kelompok A adalah 0,407 ± 0,040 µm. Nilai rerata kekasaran permukaan pada kelompok B ada- lah  0,748  ±  0,063  µm.  Nilai  rerata  kekasaran  per- mukaan pada kelompok C adalah 0,851 ± 0,068 µm.
Nilai rerata kekasaran permukaan pada kelompok D adalah 1,343 ± 0,183 µm (Tabel 1).
Tabel 1.  Kekasaran  permukaan  bahan  basis  gigi  tiruan  nilon  termoplastik  tanpa  dan  dengan  penambahan  serat  kaca potongan kecil ukuran 3 mm dengan konsentrasi 0,5%, 1%, dan 1,5%
No. sampel Kekasaran Permukaan (µm) Kelompok A (Tanpa serat kaca) Kelompok B (Serat kaca 0,5%) Kelompok C (Serat kaca 1%) Kelompok D (Serat kaca 1,5%) 1 0,470* 0,825* 0,825 1,325 2 0,450 0,690 0,785 1,135** 3 0,420 0,815 0,860 1,460 4 0,360 0,710 0,770** 1,415 5 0,405 0,715 0,910 1,305 6 0,355** 0,660** 0,805 1,700* 7 0,390 0,765 0,880 1,175 8 0,405 0,805 0,970* 1,225 = 0,407 SD= 0,040 = 0,748 SD= 0,063 = 0,851 SD= 0,068 = 1,343 SD= 0,183
Keterangan :    * nilai terbesar ** nilai terkecil
Hasil statistik dengan ANOVA satu arah menunjuk- kan ada pengaruh penambahan serat kaca potongan kecil  ukuran  3  mm  dengan  konsentrasi  0,5%,  1%, dan 1,5% terhadap kekasaran permukaan bahan ba- sis gigi tiruan nilon termoplastik p= 0,0001 (p < 0,05) (Tabel 2).
Tabel 2.  Pengaruh penambahan serat kaca potongan kecil ukuran 3 mm dengan konsentrasi 0,5%, 1%, dan 1,5%  terhadap  kekasaran  permukaan  bahan basis gigi tiruan nilon termoplastik Kelompok Kekasaran permukaan (µm) n ± SD p A 8 0,407 ± 0,040 0,0001* B 8 0,748 ± 0,063 C 8 0,851 ± 0,068 D 8 1,343 ± 0,183

## Keterangan: * signifikan
Berdasarkan  hasil  uji  LSD  terlihat  perbedaan  sig- nifikan antara kelompok A dengan kelompok B (p= 0,001), kelompok A dengan kelompok C (p= 0,0001), kelompok A dengan kelompok D (p= 0,0001), kelom- pok B dengan kelompok D (p= 0,0001), dan kelompok C  dengan  kelompok  D  (p=  0,0001)  tetapi  tidak  ada perbedaan  antara  kelompok  B  dengan  kelompok  C (p = 0,059) (Tabel 3).
Tabel 3.  Perbedaan pengaruh penambahan serat kaca po- tongan  kecil  ukuran  3  mm  dengan  konsentrasi 0,5%,  1%,  dan  1,5%  terhadap  kekasaran  permu- kaan bahan basis gigi tiruan nilon termoplastik
Perbedaan pengaruh kekasaran permukaan p A dengan B 0,0001* A dengan C 0,0001* A dengan D 0,0001* B dengan C 0,059 B dengan D 0,0001* C dengan D 0,0001* Keterangan : * signifikan
Nilai penyerapan  air bahan basis  gigi  tiruan  nilon termoplastik  tanpa  dan  dengan  penambahan  serat kaca  pada  penelitian  ini  diperoleh  dengan  meng- hitung selisih antara berat sampel sesudah perendaman dan  berat  sampel  sesudah  perendaman  yang  ke- mudian dikeringkan dengan desikator dibagi dengan volume sampel sebesar 88,3125 mm 3 . Hasil peneliti- an  menunjukkan  nilai  penyerapan  air  yang  terkecil pada  kelompok  A  adalah  14,720  µg/mm 3 dan  nilai yang terbesar adalah 24,912 µg/mm 3 . Nilai penyerapan air yang terkecil pada kelompok B adalah 13,589 µg/ mm 3 dan nilai yang terbesar adalah 21,514 µg/mm 3 . Nilai penyerapan air yang terkecil pada kelompok C adalah  11,323  µg/mm 3 dan  nilai  yang  terbesar  adalah 19,250  µg/mm 3 .  Nilai  penyerapan  air  yang  terkecil pada  kelompok  D  adalah  10,191  µg/mm 3 dan  nilai yang terbesar adalah 16,985 µg/mm 3 (Tabel 4).
Nilai  rerata  penyerapan  air  dianalisis  dengan  uji Univarian.  Nilai  rerata  penyerapan  air  pada  kelom- pok A adalah 20,241 ± 3,552 µg/mm 3 . Nilai rerata pe- nyerapan air pada kelompok B adalah 18,259 ± 2,668 µg/mm 3 . Nilai rerata penyerapan air pada kelompok C  adalah  15,994  ±  2,668  µg/mm 3 .  Nilai  rerata  pe- nyerapan air pada kelompok D adalah 14,155 ± 2,182 µg/mm 3 (Tabel 4).
Hasil statistik dengan ANOVA satu arah menunjuk- kan ada pengaruh penambahan serat kaca potongan kecil  ukuran  3  mm  dengan  konsentrasi  0,5%,  1%, dan 1,5% terhadap penyerapan  air bahan basis  gigi tiruan nilon termoplastik p= 0,001 (p< 0,05) (Tabel 5). Berdasarkan hasil uji LSD maka terlihat tidak ada perbedaan antara  kelompok  A dengan  kelompok B (p= 0,170), kelompok B dengan C (p= 0,118), dan ke- lompok  C  dengan  D  (p=  0,201)  serta  terdapat  per- bedaan  yang  signifikan  antara  kelompok  A  dengan kelompok C (p= 0,005), kelompok A dengan kelompok
D (p= 0,0001), dan  kelompok B dengan  kelompok D (p= 0,007) (Tabel 6).
Tabel 4.  Penyerapan air bahan basis gigi tiruan nilon termoplastik tanpa dan dengan penambahan serat kaca potongan kecil ukuran 3 mm dengan konsentrasi 0,5%, 1%, dan 1,5%
No. sampel
Penyerapan Air (µg/mm 3 ) Kelompok A (Tanpa Serat Kaca)  Kelompok B (Serat Kaca 0,5%)  Kelompok C (Serat Kaca 1%)  Kelompok D (Serat       Kaca 1,5%) 1 24,912* 20,382 18,117 13,589 2 19,250 13,589** 16,985 14,720 3 22,647 20,382 19,250* 13,589 4 18,117 15,853 14,720 15,853 5 21,514 18,117 11,323** 12,456 6 14,720** 19,250 15,853 10,191** 7 23,779 16,985 18,117 16,985* 8 16,985 21,514* 13,589 15,853 = 20,241 SD= 3,552
= 18,259 SD= 2,668 = 15,994 SD= 2,668 = 14,155 SD= 2,182
Keterangan :  * nilai terbesar ** nilai terkecil
Tabel 5.  Pengaruh penambahan serat kaca potongan kecil ukuran 3 mm dengan konsentrasi 0,5%, 1%, dan 1,5%  terhadap  penyerapan  air  bahan  basis  gigi tiruan nilon termoplastik Kelompok Penyerapan Air (µg/mm 3 ) n ± SD p A 8 20,241 ± 3,552 0,001* B 8 18,259 ± 2,668 C 8 15,994 ± 2,668 D 8 14,155 ± 2,182 Keterangan : * signifikan
Tabel 6.  Perbedaan  pengaruh  penambahan  serat  kaca potongan kecil ukuran 3 mm dengan konsentrasi 0,5%,  1%,  dan  1,5%  terhadap  penyerapan  air bahan basis gigi tiruan nilon termoplastik Perbedaan pengaruh penyerapan air p A dengan B 0,170 A dengan C 0,005* A dengan D 0,0001* B dengan C 0,118 B dengan D 0,007* C dengan D 0,201 Keterangan : * signifikan

## PEMBAHASAN
Pada Tabel 1 terlihat nilai kekasaran permukaan yang terkecil pada kelompok A adalah 0,355 µm dan ni- lai yang terbesar adalah 0,470 µm. Nilai kekasaran permukaan  yang  terkecil  pada  kelompok  B  adalah 0,660 µm dan nilai yang terbesar adalah 0,825 µm. Nilai kekasaran permukaan yang terkecil pada kelom- pok C adalah 0,770 µm dan nilai yang terbesar adalah 0,970 µm. Nilai kekasaran permukaan yang terkecil pada kelompok D adalah 1,135 µm dan nilai yang ter- besar  adalah  1,700  µm.  Berdasarkan  hasil  tersebut didapatkan nilai kekasaran permukaan yang berva- riasi pada setiap sampel dalam satu kelompok, walau-
pun masih dalam cakupan data yang homogen ber- dasarkan  uji  homogenitas  (uji  Levene).  Hal  ini  da- pat  disebabkan  kesulitan  saat  memegang  dan  me- nekan  sampel  pada  alat rotary  grinder yang  dapat mempengaruhi  permukaan  sampel  sehingga  me- nyebabkan  nilai  kekasaran  permukaan  yang  ber- beda pada setiap sampel dalam satu kelompok yang sama.  Nilai  rerata  kekasaran  permukaan  yang  ter- kecil adalah pada kelompok tanpa penambahan se- rat kaca dan yang terbesar terdapat pada kelompok dengan  penambahan  serat  kaca  1,5%.  Hasil  pene- litian menunjukkan semakin besar konsentrasi serat kaca  yang  ditambahkan  maka  nilai  kekasaran  per- mukaan akan semakin besar. Hal ini sesuai dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lee  dkk.  bahwa penambahan  serat  kaca  akan  menyebabkan  keka- saran  permukaan  RAPP  meningkat  secara  signifi- kan karena sulitnya pencampuran RAPP dengan se- rat  kaca  sehingga  meningkatkan  kekasaran  per- mukaan.  Pada penelitian ini, konsentrasi serat kaca yang digunakan adalah 0,5%, 1%, dan 1,5%, sedang- kan  pada  penelitian  Lee  dkk.  menggunakan  serat kaca dengan konsentrasi 9%. 10 Begitu juga dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Zortuk  yang  me- nemukan  bahwa  penambahan  serat  kaca  akan  me- ningkatkan  kekasaran  permukaan. Pada  penelitian ini,  konsentrasi  serat  kaca  yang  digunakan  adalah 0,5%, 1%, dan 1,5%, sedangkan pada penelitian Zortuk menggunakan serat kaca dengan konsentrasi 0,5%, 1%, dan 2%. 8
Hilgenberg  yang  mengutip  pendapat  Quirynen dkk. dan Bollen dkk. menyatakan bahwa kekasaran permukaan  dari  bahan  kedokteran  gigi  yang  ideal adalah mendekati 0,2 µm atau kurang. 12 Gigi tiruan dengan  permukaan  yang  kasar  dapat  menyebabkan perlekatan bakteri. 8,10 Hal ini sesuai dengan hasil be- berapa penelitian in vitro yaitu jika suatu bahan basis gigi  tiruan  dengan  kekasaran  permukaan  yang  me- lebihi  0,2  µm  dapat  meningkatkan  level  perlekatan
kolonisasi  bakteri. 8 Selain  itu,  permukaan  yang  ka- sar  suatu  restorasi  juga  dapat  mengakibatkan  per- ubahan  warna  pada  basis  gigi  tiruan,  ketidaknya- manan pada pasien dan  kesulitan menjaga oral  hy- giene . 7-9
Pada tabel 3 hasil uji LSD ( Least Significant Dif- ferent ) terlihat ada perbedaan pengaruh penambahan serat  kaca  potongan  kecil  ukuran  3  mm  dengan konsentrasi 0,5%, 1%, dan 1,5% terhadap kekasaran permukaan  bahan  basis  gigi  tiruan  nilon  termo- plastik. Berdasarkan hasil uji LSD, terlihat perbeda- an  signifikan  antara  kelompok A dengan  kelompok B (p= 0,0001), kelompok A dengan kelompok C (p = 0,0001),  kelompok  A  dengan  kelompok  D  (p= 0,0001),  kelompok  B  dengan  kelompok  D  (p= 0,0001), dan  kelompok C dengan  kelompok D  (p= 0,0001) tetapi tidak ada perbedaan antara kelompok B dengan kelompok C (p = 0,059).
Hasil penelitian  ini  sesuai dengan  hasil penelitian yang  dilakukan  oleh  Zortuk  yaitu  tidak  terdapat perbedaan  yang  signifikan  kekasaran  permukaan RAPP pada penambahan  serat  kaca potongan  kecil ukuran 3 mm dengan konsentrasi 0,5% dan 1%. 8 Pe- nambahan serat kaca dengan konsentrasi 0,5%, 1%, dan 1,5% dilakukan atas pertimbangan bahwa hasil penelitian  Zortuk  menunjukkan  penambahan  se-rat kaca  potongan  kecil  ukuran  3  mm  dengan  kon- sentrasi lebih dari 2% akan meningkatkan kekasaran permukaan  RAPP,  sedangkan  tidak  terdapat  per- bedaan yang signifikan kekasaran permukaan RAPP pada penambahan serat kaca potongan kecil ukuran 3 mm dengan  konsentrasi 0,5% dan 1%. 8 Pada  pe- nelitian  ini  tidak  ada  perbedaan  penambahan  serat kaca dengan konsentrasi 0,5% dan 1% terhadap ke- kasaran  permukaan  bahan  basis  gigi  tiruan  nilon termoplastik.
Pada Tabel 4 terlihat nilai penyerapan air yang ter- kecil pada  kelompok A  adalah 14,720 µg/mm 3 dan nilai yang terbesar adalah 24,912 µg/mm 3 . Nilai pe- nyerapan air yang terkecil pada kelompok B adalah 13,589  µg/mm 3 dan  nilai  yang  terbesar  adalah  21,514 µg/mm 3 .  Nilai  penyerapan  air  yang  terkecil  pada kelompok  C  adalah  11,323  µg/mm 3 dan  nilai  yang terbesar  adalah  19,250  µg/mm 3 .  Nilai  penyerapan  air yang  terkecil  pada  kelompok  D  adalah  10,191  µg/ mm 3 dan nilai yang terbesar adalah 16,985 µg/mm 3. Berdasarkan hasil tersebut didapatkan nilai penyerapan air  yang  bervariasi  pada  setiap  sampel  dalam  satu kelompok,  walaupun  masih  dalam  cakupan  data yang homogen berdasarkan uji homogenitas (uji Le- vene).  Hal  ini  mungkin  dapat  disebabkan  sulitnya mengendalikan tebal sampel yang sama dalam satu kelompok,  walaupun  ketebalan  tiap  sampel  masih dalam batas ukuran yang ditentukan (0,5 ± 0,1 mm). Nilai rerata penyerapan air yang terkecil adalah pada
kelompok dengan penambahan serat kaca 1,5% dan yang  terbesar  terdapat  pada  kelompok  tanpa  pe- nambahan serat kaca. Hasil penelitian menunjukkan semakin  besar  konsentrasi  serat  kaca  yang  ditam- bahkan  maka  nilai  penyerapan  air  akan  semakin rendah.  Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  di- lakukan  oleh  Polat  dkk,  Gurbuz  dkk,  Sitorus  dan Ariyani  bahwa  konsentrasi  serat  kaca  yang  di- tambahkan pada bahan basis gigi tiruan dapat mem- pengaruhi nilai penyerapan air pada suatu bahan po- limer. Polat dkk. meneliti perbedaan penyerapan air pada  bahan  polimer  dengan  teknik  kompresi  dan teknik  injeksi  dengan  konsentrasi  serat  kaca  1%, 3%, dan 5% serta ukuran 4 mm, 6 mm, dan 8 mm. Hasil  penelitian  menunjukkan  nilai  penyerapan  air pada  bahan  polimer  yang  ditambahkan  serat  kaca dengan  teknik  injeksi  lebih  rendah  dibandingkan dengan teknik kompresi dan semakin besar konsen- trasi serat kaca yang digunakan maka nilai penyerapan air akan semakin rendah. 19 Gurbuz dkk. meneliti pe- nyerapan air pada bahan resin akrilik yang ditambahkan serat kaca yang disilanisasi dan yang tidak disilani- sasi dengan konsentrasi serat kaca 5%, 10%, 15%, dan 20%.  Hasil  penelitian  menunjukkan  terdapat  per- bedaan  yang  signifikan  antara  kelompok  yang  di- silanisasi  dan  yang  tidak  disilanisasi. 15 Sitorus  me- neliti  penyerapan  air  pada  bahan  basis  gigi  tiruan RAPP yang ditambahkan serat kaca potongan kecil ukuran 4 mm, 6 mm, dan 8 mm. Hasil penelitian me- nunjukkan bahwa nilai penyerapan air yang terendah terdapat  pada  RAPP  dengan  penambahan  serat  kaca potongan  kecil  ukuran  6  mm  sedangkan  nilai penyerapan  air  yang  tertinggi  terdapat  pada  RAPP tanpa  penambahan  serat  kaca. 17 Ariyani  meneliti penyerapan  air  pada  bahan  basis  gigi  tiruan  nilon termoplastik yang  ditambahkan  se-rat kaca potongan  kecil  ukuran  3  mm  dengan  kon-sentrasi 1%  dan  1,5%.  Hasil  penelitian  menunjuk-kan bahwa  nilai penyerapan  air  yang  terendah ter-dapat pada    nilon  termoplastik  dengan  penambahan  serat kaca  1,5%  sedangkan  nilai  penyerapan  air  yang tertinggi  terdapat  pada  nilon  termoplastik  tanpa penambahan serat kaca. 18
Serat  kaca  memiliki  beberapa  keuntungan  seperti mudah  dimanipulasi,biokompatibel,  tidak  bersifat  kar- sinogenik, memiliki  estetis  yang baik, dan memiliki modulus elastisitas yang tinggi serta dapat berikatan baik dengan matriks polimer. Serat kaca merupakan bahan  yang  paling  cocok  untuk  digunakan  pada kedokteran  gigi  karena  estetisnya  baik. 2,8,10,16 Hasil adhesi  yang  optimal  antara  serat  kaca  dan  matriks polimer dapat dicapai dengan menambahkan silane coupling  agent yang secara  kimia  mengikat  serat kaca  dan  matriks  polimer  menjadi  lebih  kuat  se- hingga tercapai densitas yang optimal. 2,10,15,16 Bahan
silane coupling agent yang paling sering digunakan adalah organosilanes [3- methacryloxy  propyltrimetho- xy  silane (γ-  MPS)]  sebagai  bahan  adhesif  untuk meningkatkan  interaksi  antar molekul pada matriks polimer.  Kegunannya  adalah  untuk  meningkatkan sifat  mekanis  dan  sifat  fisis  resin,  serta  untuk  me- nyingkirkan  air  pada  permukaan  serat  kaca.  Ketika serat  kaca  dilapisi silane  coupling  agent dan  di- keringkan, air disingkirkan sehingga terbentuk silo- xane bridge dan terjadi reaksi kondensasi antara si- lanol  dan  permukaan  serat  kaca.  Tanpa  lapisan si- lane ikatan  tersebut  akan  rusak  disebabkan  air  ma- suk  ke  dalam  resin  dan  akan  terjadi  proses  read- sorpsi pada permukaan serat kaca. 16,18
Pada Tabel 6 hasil uji LSD ( Least Significant Dif- ferent )  terlihat  bahwa  terdapat  perbedaan  pengaruh penambahan serat kaca potongan kecil ukuran 3 mm dengan  konsentrasi  0,5%,  1%,  dan  1,5%  terhadap penyerapan  air bahan basis  gigi  tiruan nilon  termo- plastik. Berdasarkan hasil uji LSD terlihat tidak ada
perbedaan  antara  kelompok A  dengan  kelompok  B (p= 0,170),  kelompok B dengan C  (p= 0,118),  dan kelompok C dengan D (p= 0,201) serta terdapat per- bedaan  yang  signifikan  antara  kelompok A  dengan kelompok C  (p= 0,005),  kelompok A dengan  kelom- pok D (p= 0,0001), dan kelompok B dengan kelom- pok D (p= 0,007).
Hasil  yang  diperoleh  pada  penelitian  ini  adalah dengan  penambahan  serat  kaca  konsentrasi  0,5%, 1%  dan  1,5%  pada  bahan  basis  gigi  tiruan  nilon termoplastik dapat menurunkan nilai penyerapan air. Penambahan  serat  kaca  dengan  konsentrasi  0,5%, 1%,  dan  1,5%  dilakukan  atas  pertimbangan  bahwa nilai penyerapan air akan menurun dengan meningkat- nya  konsentrasi  serat  kaca  yang  ditambahkan.  Hal ini  menunjukkan  penambahan  serat  kaca  dengan konsentrasi  1,5%  paling  efektif  menurunkan  nilai penyerapan  air  pada  bahan  basis  gigi  tiruan  nilon termoplastik.

## DAFTAR PUSTAKA
1. McCabe  JF,  Walls AWG. Applied  dental  materials. 9 th ed.,  London:  Blackwell  Munksgaard,  2008: 110-23.
2. Alla RK, Sajjan S, Alluri VR, Ginjupalli K,Upadhya N. Influence of fiber reinforcement on the properties of denture base resins. JBNB 2013; 4: 91-7.
3. Noort  R.  Introduction  to  dental  materials.  3 rd ed., London: Elsevier, 2007: 216-7.
4. Yunus  N,  Rashid  AA,  Azmi  LL,  Abu-Hassan  MI. Some  flexural  properties  of  a  nylon  denture  base polymer. J of Oral rehabilitation 2005; 32: 65-71.
5. Kohli S, Bhatia S. Polyamides in dentistry. Int J of Scientific Study 2013; 1(1): 20-5.
6. Sepulveda-Navarro  WF,  Arana-Correa  BE,  Borges CPF, Jorge JHJ, Urban VM, Campanha NH. Color stability of resins and nylon as denture base material in beverages. J of Prosthodontics 2011; 20: 632-8.
7. Abuzar  MA,  Bellur  S,  Duong  N,  Kim  BB,  Lu  P, Palfreyman N, dkk. Evaluating surface roughness of a  polyamide  denture  base  material  in  comparison with  poly(methyl  methacrylate).  J  of  Oral  Science 2010; 52(4): 577-81.
8. Zortuk  M,  Kilic  K,  Uzun  G,  Ozturk  A,  Kesim  B. The  effect  of  different  fiber  concentrations  on  the surface  roughness  of  provisional  crown  and  fixed partial denture resin. Eur J Dent 2008; 2: 185-90.
9. Hilgenberg  SP,  Orellana-Jimenez  EE,  Sepulveda- Navarro  WF,  Arana-Correa  BE,  Alves  DCT, Campanha NH. Evaluation of surface physical pro- perties  of  acrylic  resins  for  provisional  prosthesis. Mat Res 2008; 11(3): 257-60.
10. Lee  SI,  Lim  YJ,  Yun  SD.  Strength  of  glass  fiber reinforced  PMMA  resin  and  surface  roughness change after abrasion test. J Korean Acad Prosthop- dont 2007; 45(3): 310-20.
11. Takabayashi  Y.  Characteristics  of  denture  thermo- plastic  resins  for  non-metal  clasp  dentures.  Dent Material J 2010; 29(4): 353-61.
12. Pero  AC,  Marra  J,  Paleari  AG,  de  Souza  RF, Ruvolo-Filho  A,  Compagnoni  MA.  Reability  of  a method  for  evaluating  porosity  in  denture  base resins. Gerodontology 2011; 28:127-33.
13. Tuna  SH,  Keyf  F,  Gumus  HA,  Uzun  C.  The  eva- luation of water sorption/solubility on various acry- lic resins. European J of Dentistry 2008; 2: 191-7.
14. Rahal  JS,  Mesquita  MF,  Henriques  GEP,  Nobilo MAA.  Influence  of  chemical  and  mechanical  po- lishing  on  water  sorption  and  solubility  of  denture base acrylic resins. Braz Dent J 2004; 15(3): 225-30.
15. Gürbüz Ö. Ünalan F, Kursoglu P. Water sorption of denture  teeth  acrylic  resin  reinforced  with  milled glass fiber. OHDMBCS 2005; 4(4): 57-62.
16. Loncar  A,  Vojvodic  D,  Jerolimov  V,  Komar  D, Zabarovic  D.  Fibre  reinforced  polymers  part  II: Effect  on  mechanical  properties.  Acta  Stomatol Croat 2008; 42(1): 49-63.
17. Sitorus Z, Dahar E. Perbaikan sifat fisis dan mekanis resin akrilik polimerisasi panas dengan penambahan serat kaca. Dentika dent J 2012; 17(1): 24-9.
18. Ariyani, Tamin H, Indra M. Pengaruh penambahan fiber  glass  reinforced  terhadap  penyerapan  air  dan stabilitas warna bahan basis gigi tiruan nilon termo- plastik. Dentika dent J 2013; 17(3): 239-45.
19. Polat  TN,  Karacaer  O,  Tezvergil  A,  Lassila  LVJ, Vallittu PK. Water sorption, solubility and dimensio- nal  changes  of  danture  base  polymers  reinforced with  short  glass  fibers.  J  Biomaterials Applications 2003; 17: 321-35